Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 647 



Holz heller oder dunkler zimtbraun bis rotbraun, entweder gleich- 

 mäßig gefärbt, »schlicht«, oder streifig (»geädert«, »gefleckt«) oder ge- 

 masert, äußerlich oft dem Cedrelaholze (siehe p. 638) ähnlich, doch stets 

 von feinerer Struktur als dieses und duftlos. An der Luft stark nach- 

 dunkelnd. Gefäße (als feine Poren) und meist auch die Markstrahlen 

 auf Querschnittsflächen schon mit freiem Auge wahrnehmbar, außerdem 

 auch schmale helle Querzonen in annähernd gleichen oder wechselnden 

 Abständen. Gefäße ziemhch gleichmäßig verteilt, unter der Lupe 

 teils einzeln, teils zu 2 — 3 (selten zu mehreren) beisammen. Längs- 

 schnittflächen schön und lebhaft glänzend, durch die Gefäße gefurcht, 

 die radialen durch die Markstrahlen auch quer gestreift, die tangentialen 

 durch diese unter der Lupe fein gestrichelt, zuweilen auch feinwellig 

 gezonfi); sind die Markstrahlen schräg zu ihrem Verlaufe getroffen, so 

 erscheint das Holz »gekürnelt« (vgl. Nr. 85). Gefäße teils leer, teils mit 

 dunklem, zuweilen auch mit weißlichem Inhalt 2). 



Schwerspaltig, wenig schwindend, im Trocknen dauerhaft, sehr 

 politurfähig. Härte und spez. Gewicht verschieden. Dieses schwankt 

 nach Karmarsch 3) zwischen 0,56 und 0,87, nach Angaben anderer 

 noch innerhalb weiterer Grenzen *). Die dunkler gefärbten Sorten, wie 

 die von San Domingo und Kuba (»Spanisches Mahagoni«) sind auch die 

 dichteren und schwereren, oft schön gemaserten^), am meisten geschätzten, 

 die hellerfarbigen, wie Tabasco, Honduras, Corinlo, insbesondere aber 

 Panama (ob immer?) und Jamaika, die leichteren und weicheren, meist 

 schlichten, minder gewerteten. 



Mikroskopischer Charakter. Gefäße 0,10—0,29 mm weit, ein- 

 zeln oder zu 2 bis 3, selten zu mehreren, radial gereiht, gleichmäßig 

 zerstreut, ihre Längswände mit sehr kleinen, runden, kaum 3 tx breiten 

 Hoftüpfeln übersäet, deren Poren in gemeinschaftliche, schräg aufstei- 

 gende Schlitze münden 6). Markstrahlen auf Tangentialschnitten zerstreut 



1) Dies war z. ß. bei den als Tabasco-, Honduras- und Panama-Mahagoni be- 

 zeichneten der untersuchten Proben der Fall. Vgl. auch v. Höhne 1 Über stockwerk- 

 artig aufgebaute Holzkörper, in Silzgsber. k. Akad. d. Wiss. LXXXIX (1884), I.Abt., 

 p. 39. 



2) Dieser soll nach Semler (I.e., p. 683) beim San Domingo-Mahagoni zu- 

 weilen so reichlich vorhanden sein, daß das Holz wie mit Kreide eingerieben erscheint. 



3) Siehe Nor dl in g er, Technische Eigenschaften der Hölzer (1839), p. 226. 



4) So bestimmte Wiesner die Dichte einer Mahagoni-Probe aus Guadeloupe 

 mit 1,04. (Rohstoffe, 1. AuQ., p. 376.) 



5) Das augenscheinlich durch Zwicsclbildung an Stämmen und Ästen entstandene, 

 prächtig geflammte und hoch bezahlte »Pyramiden-Mahagoni« soll hauptsäch- 

 lich von der Insel Kuba kommen. 



6) Auf diese »spiralige Streifung« der Gefäßwände hat schon Wiesner (Roh- 

 stoffe, 1. Aufl., p. 376) aufmerksam gemacht. 



